几种常见不锈钢的区别 不锈钢 201 202 301 304 316 区别 五金产品你要考虑他的防锈,硬度,加工性能等,201 202 301 304 316 在防锈耐热韧性 都依次提升。 202 304 316 对应的密度:7.74 7.93 7.98 在 100 温度下的热导率 16.3 16.3 20.5 膨胀系数温度 20--100 15.5 16.0 16.0 电阻率温度 20:0.65 0.73 0.75 201 C≤0.15 Ni3.5--4.50 Cr16.00~18.00,Mn<=5.5--7.50 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 202 C≤0.15 Ni4.0--6.0 Cr17.00~19.00,Mn<=7.5--10.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 301,C≤0.15 Ni6.00~8.00 Cr16.00~18.00,Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 304 不锈钢板性能特点用途: 作为不锈钢耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化设备,原子能工业设备。304 是最 普遍的钢种,耐腐蚀性、耐热性、低温强度、机械性能良好。深冲压、弯曲等常温加工 性能较好, 热处理后不会硬化。 家庭用 1、 2 种西餐具、 Sink、 室内配管、 热水器、 浴缸、 锅炉、汽车零部件(擦窗器、回气管) 、医疗机械、建筑材料、化学、食品工业、纺织 产业、制酪产业、船舶零部件 (非磁性,使用温度:-196 至 800℃) 304,C≤0.08 Ni8.00~10.00 Cr18.00~20.00,Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 304L C≤0.03 其他的元素与 304 相同 316 不锈钢板是美国标准下的牌号,属于不锈、耐热、耐蚀钢,是奥氏体不锈钢,对于 国标是 0Cr17Ni12Mo2。是比 304 好的不锈钢,在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比 0Cr19Ni9 好,主要是耐点蚀材。C≤0.08 Ni10.00~14.00 Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 不锈钢 201 304 区别 1、规格:常用的不锈钢板材分为 201 和 304 两种型号,实际是是成分不同,304 质量 好一些,但价格贵,201 差一些。304 为进口不锈钢板,201 为国产不锈钢板。 2、 201 组成为 17Cr-4.5Ni-6Mn-N, 是节 Ni 钢种, 301 钢的替代钢。 经冷加工后具有磁性, 用于铁路车辆。 3、304 组成为 18Cr-9Ni,是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、昔 通化工设备、核能等。 4、201 是含锰较高,表面很亮带有暗黑的亮,含锰较高容易生锈。304 含铬较多,表面呈现 哑光,不生锈.两种放在一起就有比较了。最重要的就是耐腐蚀性能不同,201 的耐腐蚀性 能很差,所以价格就要便宜很多.又因为 201 含镍低,所以价格比 304 的低,于是耐腐蚀 性能就不如 304 的了。 5、201 与 304 之间的区别就是含镍的问题。而且 304 的价格现在都比较贵,一般都要 接近 50000 一吨, 但 304 的话起码可以保证在使用过程中不会生锈。 (可用药水做实验) 6、不锈钢不易生锈是因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体,201 料属于高锰不锈 钢较 304 硬度大高碳低镍. 7、成分不同(主要从含碳,含锰,含镍,含铬几方面来区分 201 与 304 的不锈钢) 钢号碳(C)硅(Si)锰(Mn)磷(P)硫(S)铬 (Cr)镍(Ni)钼(Mo)铜(Cu) AISI(304) ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10 AISI(201) ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 ≤0.05 ≤0.03 16-18 3.5-5.5 磁性 人们常以为磁铁吸附不锈钢材, 验证其优劣和真伪, 不吸无磁, 认为是好的, 货真价实; 吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方 法。 不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类: 1.奥氏体型:如 304、321、316、310 等; 2.马氏体或铁素体型:如 430、420、410 等; 奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。 通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的 304 材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但 因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性, 但这不能认为是冒牌或不合 格,这是什么原因呢? 上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析 或热处理不当,会造成奥氏体 304 不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304 不锈 钢中就会带有微弱的磁性。 另外,304 不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏 体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ 76 管,无明显磁感,生产 Φ 9.5 管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是 折角部分,变形更激烈磁性更明显。 要想完全消除上述原因造成的 304 钢的磁性, 可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组 织,从而消去磁性。 特别要提出的是, 因上面原因造成的 304 不锈钢的磁性, 与其他材质的不锈钢, 如 430、 碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说 304 钢的磁性始终显示的是弱磁性。 这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为 304 或 316 材质;如果 与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,因判别为不是 304 材质。 不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生 锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题” 。 其实,这是对不锈钢缺乏了 解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。 不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中耐腐 蚀的能力---即耐蚀性。 但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、 加互状态、 使用条件及环境介质类型而改变的。 如 304 钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优 良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了; 而 316 钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢 ,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。 不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜) ,防止氧 原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了 不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来, 形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。